über die Verbindung des Eisens mit Kohle. 53 



Um daher die Natur und Beschaffenheit der Verbindungen des 

 Eisens mit Kohle richtig zu beurtheilen, genügt es nicht, die Gröfse des 

 Kohlegehalts zu bestimmen , sondern es ist auch nothwendig , den Zu- 

 stand anzugeben , in welchem sich die , im Überschufs von Eisen aufge- 

 löseie Verbindung der Kohle mit Eisen , in dem kohlehaltigen Eisen be- 

 findet. Bei der eben bemerkten grofsen Schwierigkeit, diese Verbindun- 

 gen darzustellen , läfst sich ein richtiges Unheil über den Zustand , in 

 welchem die Kohle in den verschiedenen Verbindungen des kohlehaltigen 

 Eisens vorhanden ist , nur dadurch erlangen , dafs man alle Erscheinun- 

 gen zusammen nimmt und mit einander vergleicht , welche das kohle- 

 haltige Eisen in seinen verschiedenen Zuständen beim Glühen , Schmel- 

 zen und Erkalten , so wie beim Auflösen in Säuren oder bei Zersetzun- 

 gen anderer Art darbietet. Diejenigen Erscheinungen, durch welche der 

 Zustand der Kohle in der Verbindung mit Eisen auffallend dargethan 

 wird, hier kurz zusammen zu stellen, dürfte nothwendig sevn , weil sie 

 der Aufmerksamkeit der Chemiker zu wenig werth gehalten , auch zum 

 Theil vielleicht nicht zu ihrer Kenntnils gelangt seyn mögen. 



I. Erscheinungen beim Glühen. 



Weiches Stabeisen bleibt beim Glühen in der Bothglühhitze weich, 

 es mag zwischen Kohlen geglüht werden, oder nicht. In höheren Hitz- 

 graden behält es die weiche Beschaffenheit , in so fern das Glühen zwi- 

 schen Kohlen statt findet, nur dann, wenn es langsam erkaltet. Durch 

 schnelles Erkalten , besonders durch Ablöschen im Wasser , erlangt es 

 eine geringere oder grölsere Härte, je nachdem es einer geringeren oder 

 grölseien Hitze , kürzere oder längere Z8t ausgesetzt war. 



Das weichste und zäheste Stabeisen wird durch anhaltendes Glühen 

 zwischen Kohlen in der Weifsglühhitze mürbe, und scheint den Zusam- 

 menhang seiner Theile verloren zu haben, welcher aber durch Glühen 

 im offenen Feuer und durch Zusammenschweifsen wieder gewonnen 

 wird. Langsam erkaltet, bleibt es weich und behält die weiche Be- 

 schaffenheit, wenn es, von Neuem erhitzt, sieh langsam abkühlt, woge- 

 gen es durch plötzliche Abkühlung hart und spröde wird. In diesem 

 Zustande erhält das Stabeisen bekanntlich den Namen: Cementstahl. 

 Mit dem Übergänge aus dem weichen in den harten Zustand , ist eine 



